d' H I s T O I R E NATURELLE. 44 ^ 



et préalablement dans les mines de fer; car , pendant le tra- 

 vail , on n'ajoute rien qui puisse les y porter. 



§. IV. Examen de la scorie traitée succès sii>ement plu- 

 sieurs/dis par la potasse , ainsi quil a été dit au coni~ 

 mencement de ce paragraphe. 



Après avoir séparé de celte matière le clirôme , l'acide 

 pliosphorique, le manganèse et une portion de silice et d'alu- 

 mine , l'auteur a dissous dans l'acide muriatique la partie fex'- 

 rugineuse, qui avoit alors une couleur rouge-jaunàtre. Quoique 

 l'alcali eût enlevé à cette substance beaucoup d'oxide de man- 

 ganèse , il s'est encore produit une quantité notable d'acide mu- 

 riatique oxigéné, à mesure que la dissolution a eu lieu. 



Il est resté au fond de la liqueur une poudre blanclie qui, 

 lavée et sécliée , pesoit 88 centièmes de gramme, ou près d'un 

 cinquième du poids de la scorie. Par l'évaporation poussée à 

 siccité , il s'est encore précipité une portion de la même subs- 

 tance, qui a été débarrassée, au moyen de l'acide uîuriatique, 

 d'un peu de fer qui s'étoit précipité avec elle. Cette dernière 

 contenoit quelques traces de chrome, car elle communiquoit 

 au borax une couleur verte très-sensible : c'étoit de la silice. 



Il précipita le fer de sa dissolution par l'ammoniaque , et 

 mêla à la liqueur (iltrée del'oxalate d'ammoniaque qui y forma 

 un précipité assez abondant d'oxalate de chaux. 



Le fer encore humide et tx'ès-divisé fut traité avec l'acide 

 acéteux , le mélange évaporé à siccité , et le résidu repris 

 par l'eau. Il reconnut, par différens moyens, dans la liqueur 

 claire et sans couleur, la présence de l'oxide de manganèse , 

 de l'alumine, qui avoient échappé à l'action de l'alcali dans la 

 8. 57 



